증착 필름 을 사용 하 여 500 m 의 롤 을 제작 하 고 , 그 후 30 ℃ 의 환경 하 에서 1 개월 방치 하 였 다 . 다음 으로 , 두께 15 ㎛ 의 나일론 필름 ( 도요 보사 제조 「 N 1100 」 ) 에 도요 모톤 사 제조 의 접착제 인 TM 569 / CAT 10 L 을 고형분 으로 3 g / ㎡ 의 두께 로 도포 하 였 다 . 계속 해서 , 상기 접착제 위 에 1 개월 방치 한 상기 증착 필름 의 증착 면 을 붙여 라미 네이트 필름 으로 한 후 , 40 ℃ 에서 48 시간 에이징 하 였 다 . 마지막 으로 에이징 한 라미 네이트 필름 의 B 층 을 실링 온도 150 ℃, 실링 압력 0 . 2 ㎫, 실링 시간 1 초 로 히트 실링 한 후 , 라미 네이트 필름 을 15 ㎜ 폭 으로 커트 하 였 다 . 인장시험 기 ( 시마즈 제작 소사 제조 오토 그래프 ( 등록 상표 ) AGS - J 100 NJ ) 로 , 커트 한 라미 네이트 필름 을 인장 속도 200 ㎜/ 분 으로 180 ° 박리 했 을 때 의 증착 층 과 A 층 사이 의 박리 강도 ( 단위 는 N / 15 ㎜) 를 측정 하 였 다 .